352 Aclitzehnter Abschnitt. Fa.sern. 



Wie schon erwähnt, ist das Gewebe der Bastmarkstrahlenzellen 

 in der Faser nur in ganz rudimentärem Zustande anzutreffen, und es 

 bedarf langen Suchens, bis man Zellen dieses Gewebes in der Faser 

 auffindet. In den Markstrahlenzellen finden sich Krystallgruppen von 

 oxalsaurem Kalk. Wie schwer es hält, diese Krystallaggregate direct an 

 der Faser aufzufinden, so leicht ist es, dieselben in der Asche nachzu- 

 weisen, woselbst sie sich, morphologisch ungeändert, aber in Kalk ver- 

 wandelt, in Massen vorfinden. 



16) Faser von Oordia latifolia (Shelti, Wadgundi; ind.). 



Diese Pflanze wird in Indien ihrer geniessbaren Früchte wegen cul- 

 tivirt. Junge Individuen, sowohl der wildwachsenden als der cultivirten 

 Form, dienen zur Abscheidung einer Faser, welche auch den Namen 

 »Naraw^ali fibre« führt. In den Districten Guzerate (Hindostan) ist Cordia 

 latifolia besonders häufig. Zur Abscheidung der Narawali fibre dient 

 auch Cordia angusUfolia^). Die »Gundui fibre«, der Narawali fibre zu- 

 nächst stehend , wird aus dem Baste der Cordia Rothn abgeschieden 

 (vgl. p. 230). 



Ueber den Bast und die Faser der Cordia latifolia habe ich zuerst 

 berichtet 2). 



Die Länge des Bastes beträgt 0,5 — 0,9 m, die Breite 1 — 8 mm, die 

 Dicke 8 — 16 jx. Die einzelnen Baststreifen erscheinen theils dicht, theils 

 erkennt man daran schon mit freiem Auge kleine Bastmarkstrahlenräume. 

 Der Bast ist blass bräunlich, er hat etwa die Farbe des bekannten Eisen- 

 holzes, und fast gänzlich glanzlos. Die Baststreifen sind ungemein fest 

 und auch die davon abgetrennten feinen Fasern von etwa 200 [j. Breite 

 imd etwa gleicher Dicke zeichnen sich nocli durch hohe Festigkeit aus. 

 Der Bast wird als solcher angewendet und könnte auch bei uns gleich 

 dem Lindenbaste benutzt werden. Wenn es sich um grosse Festigkeit 

 handelt, wäre der Cordiabast selbst dem Lindenbaste vorzuziehen. Die 

 Abscheidung des Bastes erfolgt durch eine kurze Röstung. Durch weiter 

 fortgesetzte Röstung erhält man die Narawali fibre, welche zur Verfer- 

 tigung grober Gewebe, zu Seilen, Tauen, Netzen u. s. w. in den Heimath- 

 ländern verwendet wird. 



Die lufttrockene Faser enthält 8,93 Proc. AVasser. Mit Wasserdampf 

 gesättigt steigt die Wassermenge bis auf 18,22 Proc. Die trockene Faser 

 liefert verhältnissmässig viel, nämlich 5,54 Proc. Asche. 



\) lieber die Faser von Cordia angustifolia s. Royle, 1. c, ji. 311. 

 2) Indische Faserpflanzen, p. 3 und 22 — 24. Ueber Cordiafaser s. Seniler 

 III (1888), p. 737. 



